Sechzehnter Abschnitt. Hölzer, ^\Q 



die Weymouthskiefer, Fichte und Tanne, der Trompetenbaum, die Weiß- 

 weide, Schwarz- und Silberpappel, Weißerle, Linde. Die höchsten, über 

 1 liegenden Gewichtszahlen finden wir bei tropischen Laubhölzern, unter 

 welchen das Pockholz mit i,39 zu den schwersten gehört. Bei oder 

 über 1,0 liegt das spezifische Gewicht des Holzes des Buchsbaumes, der 

 Steineiche (Quercus IlexJ, der weichhaarigen und der Kermeseiche, der 

 Baumheide, der Kornelkirsche. Den genannten Hölzern schließen sich 

 von europäischen als bemerkenswert schwere mit einem spezifischen 

 Gewichte von 0,81 — 0,95 an, das des Ölbaumes, des Flieders, der Rain- 

 weide, des Sperberbaumes, des Johannisbrotbaumes, des Weiß- und 

 Schwarzdornes u. a. 



Härte '). Die Härte eines Holzes wird wesentlich von der Weite 

 und Dickwandigkeit seiner Elemente abhängen. Je beträchtlicher die 

 letztere und je geringer jene, um so mehr Widerstand wird unter sonst 

 gleichen Umständen ein in den Holzkürper eindringender Gegenstand, 

 z. B. ein Messer, eine Säge finden. Da aber die erwähnten Verhältnisse 

 auch das spezifische Gewicht eines Holzes beeinflussen, so wird sich 

 zwischen diesem und der Härte eine allgemeine Beziehung ergeben in 

 dem Sinne, daß das im lufttrockenen Zustande oder nach künstlicher 

 Trocknung schwerere Holz auch das härtere ist, und umgekehrt. Ordnet 

 man die Hölzer nach ihrem spezifischen Gewichte, mit den leichtesten 

 beginnend, in eine Reihe und stellt man eine solche, mit den weichsten 

 anfangend, auch nach der Härte auf, so stimmen beide Skalen ziemlich 

 miteinander überein. Demnach werden die auf den vorhergehenden 

 Seiten als schwer bezeichneten Hölzer auch die härteren, die als leicht 

 angeführten die weicheren sein 2). 



Daß die Härte eines Holzes innerhalb der Masse desselben ungleich 

 sein wird, wenn hier Elemente von ungleicher Weile und Wanddicke 

 gruppen- oder schichtenweise miteinander abwechseln, ist selbstverständ- 

 fich. So ist namentlich in breiten Holzringen mancher Nadelbäume, z. B. 

 der Tanne, Fichte, Kiefer, Lärche u. a., das Spätholz in der Regel er- 

 heblich härter als das Frühholz. Mit dem Anteile des ersteren am Aufbau 

 eines Holzkörpers steigen dessen Härte und spezifisches Gewicht. 



1) Unter > Härte des Holzes« versteht man in der Praxis nicht die Härte der 

 Substanz des Holzes, sondern den Widerstand, den es, je nach seiner spezifischen 

 Textur, dem Schneiden und Sägen entgegensetzt. Nach den Untersuchungen von 

 Emma Ott ist die Substanz der Zellhaut aller Pflanzengewebe gleich hart und nur 

 mineralische Einlagerungen können die Härte der Zellhautsubstanz erhöhen. (Näheres 

 s. unten, die Härte der Fasern betreffend.) 



2) Vgl. auch Büsgen, Holzhärte und spezifisches Gewicht. Zeitschrift für Forst- 

 und Jagdwesen, Jahrg. 38, -1906, p. asi. — G. Janka im Zentralbl. f. d. gesamte 

 Forstwesen, Jahrg. XXXH, ■1906, p. 246. 



